Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 55 



No. 225, von Bogota, Columbia, 1875 (I. S. Ekrob). 



No. 226. Glas mit spärlichen und winzigen Mikrolithen, 

 — die übrigen reine Gläser (nach makroskopischer Be- 

 trachtung). 



Cfr. auch No. 155 und 157. 



Cuprit {Cu 2 0). 



Das Kupferoxydul bildet in chemischer Beziehung, in 

 Bezug auf das Yerhältniss zu der Kieselsäure oder zu den 

 Silikaten, den schärfsten Contrast zu der Thonerde; im 

 Schmelzfluss existirt es in Silikat- Verbindung oder -Auflösung, 

 bei einer nicht zu schnellen Abkühlung dagegen trennt es 

 sich, wenn es in einer nicht zu spärlichen Menge vorhanden 

 ist, von dem Silikate aus und krystallisirt für sich allein, 

 als Cuprit 1 ). 



Dass die Kieselsäure und die gewöhnlichen (Fe,Pb,Zn,Ca, 

 Mg) O-Silikate in fast allen denkbaren Mischungsverhältnissen 

 mit dem Kupferoxydul zusammenschmelzen können, ist eine 

 alt bekannte Thatsache; die Cu 2 O-führenden Gaarschlacken 

 von dem Kupferraffmationsprocesse bilden im schmelzenden 

 Zustande eine homogene Schlackenmasse, und durch eine Serie 

 Laboratorienversuche habe ich mich davon überzeugt, dass 

 das Kupferoxydul mit verschiedenen (Ca, Jf^)0-Silikaten sich 

 zusammenschmelzen lässt. — Bei sehr schneller Abkühlung 

 dieser Schmelzmassen, — z. B. von einem Gemische 2 ) von 54 % 



*) Schon Mitsc herlich (Abh. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Berlin, 

 1822 und 1823) und später Kersten (Journ. f. pract. Chemie, 

 B. XIX, Seite 118, und Jahrb. f. Min. Geol. Pal. 1841, Seite 116), 

 Hausmann (Beiträge zur metallurgischen Krystallkunde, Abh. 

 d. k. Gesellsch. d. "Wissensch. zu Göttingen, B. 4, 1850, Seite 17) 

 nebst mehreren jüngeren Forschern haben regulär krystallisirendes 

 Kupferoxydul (Rothkupfererz oder Cuprit), — zum Theil als Chalko- 

 trichit, — in verschiedenen Hüttenerzeugnissen nachgewiesen. 



2 ) Im Fletscher-Ofen^ in einer nicht oxydirenden, lieber reducirenden 

 Atmosphäre zusammengeschmolzen; eingewogen 150 gr. 



